6 l.AHOU ATolKE D KTUDEK IiK l.A SOIE 



( tii a obtenu 20-22 grammes, en moyenne 21 grammes ou 70 7n 

 d'oxjcellulose. 



Oxydation du Chanvre. — Je suis parti d'étoupes de ciianvre pur, 

 brun clair, n'ayant subi d'autre traitement que le rouissage à l'eau. 

 Les i)rins de paille ont été enlevés à la pince: la matière a été traitée 

 ensuite : 



1° Par deux bains successifs de (>( i^Na'- à 1 "/„. trente minutes à 

 l'ébullition; 



2° Par deux bains successifs de NaOH à 1 "/„, trente minutes k l'ébul- 

 lition, qui dissolvent en brun noirâtre les matières pectiques. Ce traite- 

 ment a été répété une seconde fois; j'ai terminé par un lavage à l'eau, à 

 l'acide clilorhydrique froid à 1 "/„, à l'eau, à l'alcool, et un séchagi' à 

 70-80 degrés. On ()i)tient ainsi du chanvre relativemenl blanc et brillant, 

 dont on a extrait encore par la pince quelques fragments de paille. 



Ce chanvre purifié, soumis à l'oxydation, s'attaque beaucoup plus 

 difficilement que le coton. 



11 n'a pas fallu pour 30 grammes, moins de deux oxydations succes- 

 sives par : 



liau 3.00(t ce. 



KCIO' irjO gr. 



HGl à 22" JOO gi-. 



rendant -' heures 

 à l'ébullition. 



Rendement 20-21 grammes, en moyenne 20 gr. 5 ou 68 "/„. 



Oxydation du lin et de la ramie. — Ces deux textiles se compor- 

 tent à l'oxj'dation comme le coton et donnent respectivement, en 

 produit oxydé, pour 30 grammes de matière ; 



Formalioti des osazones. — Les quatre oxycelluloses ainsi obtenues 

 ont été traitées par la j)hénylliydrazine dans les proportions suivantes ; 



Acide acétique l'i gr. 



PhéDylhydraiine 24 gi-. 



Oxycellulose 10 gr. 



Kau (lour compléter le volume à 2(Ml ce. 



"Il a chaulfé le mélange au bain marie ii !>0 degrés pendant trente 

 minutes ; au bout de ce temps, la poudre jaune formée a été recueillie 

 sur un filtre, lavée avec 200 centimètres cubes deau, 200 centimètres 

 cubes d'alcool, et séchée dans le vide sur l'acide siilfurique. 



